fondent qii*avec beaucoup de peîne, doivent y 

 îéjourner très-long-tems. Il y a des métaux, tels que 

 le psomb & l'étain, que i'aâion du feu difiipe, ou 

 cciicine & change promptcment en chaux, tandis 

 4|Lie d'autres reliilent plus fortement à ion aâion. 

 Ce n'eil point ici le lieu d'entrer dans le détail de 

 ïoutes ces différences, elles font indiquées en parlant 

 de chaque métal en particulier, nous y renvoyons 

 donc le leûeur. Foy.ei Cuivre, Fer, Étain, 

 Plomb, &c. 



Il faut feulement obferver en général que le four- 

 neau de fufion foit conftruit de pierres qui réfiftent 

 au feu, & qui ne foienr point fujettes à fe vitrifier ; 

 il faut au0i prendre toutes fortes de précautions 

 pour que ces fourneaux n'attirent point d'humidité 

 du terrein fur lequel ils font élevés ; c'efl pour cela 

 qu'on pratique en les conflruifant des conduits creux 

 appellés évents, pour y laiiTer circuler l'air exté- 

 rieur. 



L'aâion du feu qui eil allumé dans les fourneaux 

 de fufion eft augmentée par le vent des foufflets ; 

 par-là le minerai fe fond , la partie métallique qu'il 

 contenoit tombe dans un balTm formé au bas du 

 fourneau avec un enduit de glaife & de charbon 

 pilé ; à ce degré de chaleur les mines de plomb & 

 d'éiain ne font pas long - tems à fe fondre ; mais il 

 n'en eft point de même des mines de cuivre ou de 

 fer qui font infiniment plus difficiles à faire entrer 

 en fuilon. Quand on juge que la matière ell dans un 

 état de fluidité convenable, on perce au bas du four- 

 neau l'œil, c'efl-à-dire un trou qui pendant l'opé- 

 ration étoit bouché avec de la terre graffe , alors 

 la matière devenue liquide découle par cette ou- 

 verture dans un baffin qui eft au-devant du four- 

 neau ; lorfqu'on traite de la mine d'étain , comme 

 ce métal fe calcine avec beaucoup de promptitude, 

 on laiffe l'œil toujours ouvert, afin qu'il puiiTe dé- 

 couler à mefure qu'il fe fond , fans avoir le tems de 

 fe changer en chaux, ni de fe dfîiper. Foye:^ Étain. 



A la furface du métal fondu nagent des matières 

 vitrifiées que l'on nomme fcories ; elles font formées 

 par les terres , lés pierres , & les fubftances étran- 

 gères que l'aâion du feu a changées en une efpcce 

 de verre, & dans lefquelles il reile encore fouvent 

 des parties métalliques qui y font demeurées atta- 

 chées. Foyei Scories. Ces fcories peuvent encore 

 fervir de fondans dans la fonte d'un nouveau mine- 

 rai. 



La matière fondue produite par la première fonte 

 efl rarement un métal pur, il eft communément en- 

 core chargé de parties fulfureufes & arfénicaîes , & 

 quelquefois de parties métalliques étrangères ; c'efl 

 ce mélange iinpur que l'on nomme matte ; on eft 

 fouvent obligé , fur-tout quand on traite le cuivre , 

 de faire paffer cette matte par un grand nombre de 

 feux dilFérens , afin d'achever de diffiper & de dé- 

 truire les fubllances étrangères & nuifibles avec lef- 

 quelles le métal eft encore uni ; les feux fe multi- 

 plient en raifon du plus ou du moins de pureté de 

 la matte : ces opérations fe nomment le grillage de 

 la matte. Foye^ Matte. Ce qui refte après ces dilFé- 

 rens grillages eft rerais de nouveau au fourneau de 

 fufion , où il pafTe par la même opération que la 

 première fois , & produit encore lyie nouvelle mat- 

 îe, mais cette féconde matte eft plus dégagée de 

 parties étrangères que la première fois. 



Les travaux décrits en dernier lieu fe pratiquent 

 fur-tout pour le traitement du cuivre dont les mines 

 font les plus difîiciles à travailler ; en effet les mines 

 de cuivre font communément chargées de foufre, 

 d'arfenic, de parties ferrugineufes^ & d'une portion 

 d'argent plus ou moins grande ; fans compter les 

 pierres & terres qui lui fervent de matrice ou de 

 ïî^iniere , d'où l'on voit que Iç métallurgifte a un 



MET 43^5 



grand nombre d'enneiiiis à combattre & a diffiper. 

 Lorfque le cuivre contient une portion d'argent qui 

 mente qu'on fafîe des frais pour la retirer, on lui 

 joint du plomb, afin que ce métal qui a beaucoup 

 de difpofition à s'unir avec de l'argent s'en charge ; 

 1 opération par laquelle on mêle du plomb avec le 

 cuivre fe nomme rafrauhijfcment. Voyez cet articU, 



Lorfque le plomb a été tondu avec le cuivre dans 

 le fourneau, l'on obtient un mélange de ces deux 

 métaux que l'on nomme œuvre ; il s'agit alors de 

 féparer le plomb qui s'eft chargé de la portion d'ar- 

 gent contenue dans le cuivre , d'avec ce métal ; 

 cela fe fait par une opération particulière que l'on 

 nomme liquation : on fe fert à cet effet d'un fourneau 

 particulier, fur lequel on place les maffes ou pains 

 de plomb & de cuivre ; le feu qu'on donne dans ce 

 fburneau fait fondre le plomb qui s'eft uni avec 

 l'argent, il découle avec çe métal, & le cuivre 

 étant plus difficile à fondre , refte fur le fourneau. 

 Liquation. 



Pour achever de féparer le plomb qui pourroit 

 encore être refté avec le cuivre , on lui fait éprou- 

 ver un nouveau feu dans un autre fourneau , que 

 l'on nomme fourneau de refuage. Foyc^ Ressuage. 



Enfin le cuivre après avoir pafTé par toutes ces 

 opérations & par des feux fi multipliés , n'eft point 

 encore parfaitemeot pur; l'on eft obligé, pour lui 

 donner la dernière main, de le rafHner ° c'eft-à-dire 

 de l'expofer à un nouveau feu dans un nouveau 

 fourneau. Foye:^ Raffinage. 



A l'égard du plomb qui s'eft chargé de l'argent; 

 on le fépare de ce métal par le moyen de la cou- 

 pelle. Foyei Coupelle. 



Parmi les métaux il n'y en a point de plus diffici- 

 les à traiter que le cuivre & le fer; cette difficulté 

 vient , non-feulement de ce que ces métaux refiflcnt 

 plus long-temsque tous les autres à l'adion du feu, 

 & ont plus de peine à entrer en fufion , mais encore 

 des matières étrangères qui fe trouvent jointes à 

 leurs mines. Foye^ r article C u l v RE, & L'article 

 Forges & Fer. 



^ Il eft plus aifé de traiter les mines de plomb & 

 d'étain ; cependant ces métaux font quelquefois mê- 

 lés de fubftances étrangères qui ne laifTent pas de 

 rendre leur traitement difficile. C'eft ainli que l'étain 

 eft très-fouvent mêlé de fubftances ferrugineufes & 

 arfénicaîes que l'on a beaucoup de peine à en fépa- 

 rer; joignez à cela que la pierre qui fert de minière 

 ou de matrice à la mine d'étain eft très -réfraftaire 

 & n'entre point en fufion. Foye^ Étain. 



Les mines d'or font communément fort aifées à 

 traiter: comme ce métal n'eft jamais rainéralifé, 

 c'eft-à-dire n'eft jamais combiné ni avec le foufre ni 

 avecl'arfenic , il ne s'agit que d'écrafer la gangue ou 

 la roche qui le contient; alors on lave cette mine 

 pour dégager la partie pîerreufe ou le fable d'avec la 

 partie métallique ; on triture ce qui refte avec du 

 mercure qui fe charge de tout l'or, après quoi on 

 dégage le mercure par la diftillation. Mais les travaux 

 fur l'or deviennent beaucoup plus difficiles lorfqu'iï 

 eft répandu en particules , fouvent imperceptibles 

 dans un grand volume de matières étrangères, & 

 îorfqu'il fe trouve combiné avec d'autres fubftances 

 métalliques. Foye^ Or , Départ , Coupelle. 



A l'égard de l'argent, quand il fe trouve tout for- 

 mé, on le retire auffi par le moyen de l'amalgame 

 avec le mercure ; mais comme ce méial eft fouvent 

 combiné dans d'autres mines, & fur -tout avec des 

 mines de plomb qui en font rarement tout- à -fait 

 dépourvues , il faut des travaux & des précautions 

 pour l'en retirer : de plus , l'argent eft fouvent miné- 

 ralifé avec le foufre & l'arfenic , comme dans la 

 mine d'argent nitreufe , dans la mine d'argent rouge, 

 &c, aloîs il faut des foins pour le dégager de ces fut>' 



